標準施工仕様書
製品名
種別
荷姿
用途
適用基材

ピュアコートプレマエディション【カラー工法】●ピュアインナーカラー：ピュアコート専用中塗りカラーコート●ピュアコート水性プレマエディション：4 フッ化エチレン系光触媒塗料●ピュアインナーカラー：

常温硬化形

12 ㎏/缶●ピュアコート水性プレマエディション：8 ㎏/缶、3 ㎏/缶

外壁
一般外壁、各種旧塗膜、各種サイディング板、ＲＣ、モルタル、ＡＬＣ板、ＰＣ板、トタン、鋼板、スレート等
所要量/㎡/回

工程

材料

調合

間隔時間
施工器具

塗回数

(塗布面積/缶/回)

(23℃)

素地調整

①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いてください。②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去してください。③洗浄後、降雨後は、均一に乾いてから施工してください。
④塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。

下塗り

下地に応じた下塗材を施工してください。
ピュアインナーカラー

12 ㎏
0.12～0.16 ㎏

中塗り(75～100 ㎡)
清水2～8％

ピュアコート水性 ＰＥ

8㎏
0.035～0.045kg

上塗り(177～228 ㎡)

刷毛
中毛ローラー
エアレス

2

エアコートガンエアレス※

24 時間以上
※最終養生
16 時間

0.5 時間～7 日

既調合※塗装機の仕様は別途施工マニュアルをご確認下さい

注意事

項・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品６ヶ月、油性製品は１２ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。また、ピュアコート水性ＰＥはご購入から３ヶ月以内、開封から１４日以内にご使用ください。
・ピュアコート水性ＰＥの施工に関しては、必ず施工マニュアルをご確認ください。
・ピュアコート水性ＰＥはローラー施工ができません。事前に所定の口径チップを準備し、必ず吹付で塗装してください。吹付の仕様に関しては、施工マニュアルを参照ください。
・ピュアインナーカラーは３分艶程度ですが、ピュアコート水性ＰＥ施工後はさらに落ち着いた艶に仕上がります。基材や施工方法によって艶の見え方が異なる場合があります。
・ピュアコート水性ＰＥは光触媒機能により優れた防汚効果を発揮しますが、施工マニュアルと異なる施工をした場合は十分な効果を得られない可能性があります。
・ピュアインナーカラーは淡彩～中彩までになります。
・ピュアコート水性ＰＥは十分に撹拌してご使用ください。施工中も３０分～６０分に１回程度撹拌して塗布してください。
・光触媒効果は紫外線の当たらない箇所、雨水のかからない箇所では効果を十分に発揮できません。光触媒は表面を親水性にして親油性の汚れに対し効果を発揮します。親水性の汚れには効果はありません。また、以下の条件でも効果を十分に発揮しませんのでご注意ください。
●建物の構造上汚れがたまりやすい箇所 ●内部からの水まわりに起因するもの ●無機系汚れや小動物の糞、樹液など局所的な汚れ ●釘部、金属製の化粧部材から生ずる錆やもらい錆 ●シーリングに起因する汚れ・環境によっては、藻やカビが発生する場合があります。
・吹付での施工は飛散により周囲を汚しトラブルの原因となる事があります。飛散防止対策は確実に行ってください。
・中塗りの乾燥が不十分（硬化不良）の状態でピュアコート水性ＰＥを施工すると白濁の恐れがあります。
・シーリングは後打ちを推奨いたしますが、シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染・密着不良・又は塗膜に割れが発生することが有りますので塗り重ね適合性を十分確認の上、施工してください。
・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させてください。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。
・施工環境が気温４０℃以上、５℃以下の場合・湿度８０％RH 以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けてください。
・工程間の間隔時間は仕様を厳守してください。
・ご使用の際は各商品の容器に記載されている注意事項を守ってください。詳細な内容は安全データシート（SDS）をご確認ください。

第 3 版 2024.03.04 作成

標準施工仕様書
製品名

ピュアコートプレマエディション【クリヤー工法】●ピュアプライマー /ピュアコート専用クリヤープライマー●ピュアインナーＵＶクリヤー /ピュアコート専用中塗りクリヤーコート●ピュアコート水性プレマエディション /４フッ化エチレン系光触媒塗料 常温硬化型●ピュアプライマー 15 ㎏/セット●ピュアインナーＵＶクリヤー 12 ㎏/缶●ピュアコート水性プレマエディション 8 ㎏/缶 3 ㎏/缶

種別

荷姿

用

途

外壁

適用基材

意匠サイディング全般、無機系・光触媒サイディング（淡彩、中彩程度）
所要量/㎡/回

工程

材料

調合

施工器具
(塗布面積/缶/回)

事前
診断

素地調整

間隔時間

可使時間

(23℃)

(23℃)

塗回数

新築～10 年程度で劣化やチョーキングが軽度の基材に施工してください。劣化の程度によっては付着不良、白化、ムラとなる可能性がありますので、施工に適さないチョーキング面等には絶対に施工しないでください。判断のつかな
い場合はテスト施工を実施した上で基材の吸込みや付着性を確認してください。
①素地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高圧洗浄等で取り除いてください。②軽微なチョーキングや汚れはワイヤブラシ等でケレン後、高圧洗浄で除去して、均一な状態にしてください。③チョーキングが多い面には施工出来ません。④下地の表面に微細なひび割れが生じている場合は、本仕様による施工は避け、他の工法を選択してください。⑤雨上がり後は、均一に乾いてから施工してください。⑥シーリング面に塗装する場合は変色・汚染等が生じることがありますので、シーリング材は後打ちを基本としてください。シーリング材を新規に打設しない場合は、シーリング材面を養生してください。⑦吹付面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生してください。
ピュアプライマー
主剤
硬化剤

下塗り

中塗り

清水
ピュアインナーＵＶ
クリヤー

14kg
1kg
0～6％
12 ㎏

清水0～4％

ピュアコート水性 ＰＥ

8㎏

上塗り
既調合

0.10～0.15 ㎏

14 時間以上
7 日以内

6 時間以内(100～150 ㎡)

刷毛
中毛ローラー

0.1～0.12 ㎏(100～120 ㎡)

刷毛
中毛ローラー2

16 時間以上(工程内 4 時間以上)―

0.035～0.045kg

エアコートガンエアレス※

2(177～228 ㎡)

0.5 時間―～7 日※塗装機の仕様は別途施工マニュアルをご確認下さい
注意事項

・塗料の使用期限は未開封の状態で水性製品６ヶ月、油性製品は１２ヶ月です。開封後はなるべく早めに使いきってください。また、ピュアコート水性ＰＥはご購入から３ヶ月以内、開封から１４日以内にご使用ください。
・ピュアプライマーは必ず電動撹拌機を使用して撹拌し、撹拌後は３０分程度静置させてから施工してください。
・ピュアコート水性ＰＥの施工に関しては、必ず施工マニュアルをご確認ください。
・ピュアコート水性ＰＥはローラー施工ができません。事前に所定の口径チップを準備し、必ず吹付で塗装してください。吹付の仕様に関しては、施工マニュアルを参照ください。
・ピュアインナーＵＶクリヤーは３分艶程度ですが、ピュアコート水性ＰＥ施工後はさらに落ち着いた艶に仕上がります。基材や施工方法によって艶の見え方が異なる場合があります。塗り継ぎや足場つなぎでの艶ムラにご注意ください。
・ピュアコート水性ＰＥは光触媒機能により優れた防汚効果を発揮しますが、施工要領書と異なる施工をした場合は十分な効果を得られない可能性があります。
・濃色基材に使用した場合、白度が上がりムラの要因となる恐れがあります。やむを得ず使用する場合は、必ず試験施工を実施し、仕上がりをご確認ください。
・ピュアコート水性ＰＥは十分に撹拌してご使用ください。施工中も３０分～６０分に１回程度撹拌して塗布してください。
・ピュアコートＰＥは光触媒機能により優れた防汚効果を発揮しますが、施工マニュアルと異なる施工をした場合は十分な効果を得られない可能性があります。
・光触媒効果は紫外線の当たらない箇所、雨水のかからない箇所では効果を十分に発揮できません。光触媒は表面を親水性にして親油性の汚れに対し効果を発揮します。親水性の汚れには効果はありません。また、以下の条件でも効果を十分に発揮しませんのでご注意ください。
●建物の構造上汚れがたまりやすい箇所 ●内部からの水まわりに起因するもの ●無機系汚れや小動物の糞、樹液など局所的な汚れ ●釘部、金属製の化粧部材から生ずる錆やもらい錆 ●シーリングに起因する汚れ・環境によっては、藻やカビが発生する場合があります。
・中塗りの乾燥が不十分（硬化不良）の状態でピュアコートＰＥを施工すると白濁の恐れがあります。
・素焼きタイルのような多孔質のタイルやレンガタイルには施工を避けてください。
・施工環境が気温５℃以下の場合・湿度８５％RH 以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合の施工は避けてください。
・ご使用の際は容器に記載されている注意事項をよく守ってください。詳細な内容は、安全データシート(SDS）をご確認ください。

第 2 版 2024.03.04 作成

EDITION
ピュアコート プレ マエディション

施 工 マ ニ ュ アル2023 .0 5

はじめに
ピュアコート プレマエディションは、フッ素系アイオノマー＋光触媒による世界初の特許技術（特許4522886号）を基に、さらなる性能向上や現場施工に適応させたコーティング材料です。
本書は、施 工前の確 認事項をはじめ、特 性や仕様についてわかりやすく取りまとめたものになります。必ず 施工前に全工程をご確認いただき、正しい施工を行うための資料としてご活用いただ
ければ幸いです。

CONTENTS
02

はじめに03

塗装工程

04

施工方法

10

性状と注意事項・注意点

11

安心塗装チェックシート

02

塗装工程

【カラー工法】

下塗り

中塗り①下地塗 膜 確認

アンダーコーティングシリーズ【クリヤー工法】

ピュアプライマー

ピュアインナーピュアインナーカラーＵＶクリヤー

下地は十 分に乾 燥しているか
ピュアイン ナーカラー 、またはピュアイン ナー U Vクリヤー の 施 工 後
１６時間以 上（23℃）②施工準備③吹き付け施工④ 親 水性確認⑤ 完了

材料と指定器 具の準備

本マニュアルに従って塗り残しがないように霧吹き器による親 水性確認
塗 膜が十 分に乾いてから全 体の仕上がりを確認
タレ跡や塗 装ムラに注 意03

施 工方法①下地塗 膜確認
下地塗 膜の乾燥時間はピュアインナーシリーズの塗 装間隔時間を順守してください。
（ 16時間以 上 /23℃）
下地 が 万全でないと、ピュアコート プレマエディションの白濁 化やチョーキング 等 不 具合 が 発 生する場 合 がありますので 、塗 装前に再度各所の確認をしてください。

②施工準備
■攪拌
ピュアコート プレマエディションは光触 媒(酸化チタン)が底に沈 殿している場 合があります。施工前に必ず 攪拌を行ってください。

そのまま塗 装した場合、塗 装ムラ等不具合が発生する可能性があります。

※塗 装 前は 必ず目視で 容 器 の底 部に沈 殿 物 がないことを 確 認してください
推 奨：インパクト用

ペイントミキサー

まぜる

均一
沈殿物

塗 装中も攪拌して吹き付けしている間も、30 分〜60 分を目安にピュアコート プレマエディションを攪 拌して、器 具内の沈殿や偏りを防止してください。

■気象 条 件
ピュアコート プレマエディションは 水性 製 品であるうえ 、ミスト状にして吹き付けするため 、右 記にあてはまらない 場 合 は 施 工できません。

天 候：晴〜曇

気 温：5〜4 0℃

湿 度：8 0 % 以下

風：ビューフォート風 力階 級4未 満■吹き付け準備
塗 装 器 具を水もしくはＩＰＡ（イソプロピルアルコール）で 十 分に洗 浄してください。

違う塗 料 や 溶 剤 に 混 ざると塗 装 機 が 詰まる可 能性 があります。

04

施 工方法

■塗装 機の仕様
口径

製品名

エアコートガン

（MPa）

0.23

4〜5

0.1〜0.3

0.23

4〜5

0.1〜0.3

0.23

4〜5ー

0.23

4〜5ー

1.0ー

0.2〜0.3

精和産業社製
ワグナー社製

3000ACチップ9/40または9/50
精和産業社製

エアレス塗 装 機

ターンWチップ（ACG用）0940
ワグナー社製

トレードチップ2 409

カップガン（1馬 力以 上 ）空気圧（MPa）

ターンWチップ0940（エアー 圧 0 .1〜 0 . 3 M P a）

吐出圧（mm）

口径1mm
パターン幅30cm※この塗 装 機 仕 様は 必ず 守ってください

大きな口径のチップを使うとどうなるのか

吐出量 が多くなり、ムラやタレの原因になります。

小さい口径のチップを使うとどうなるのか

吐出量 が 少なくなり、機 能 不良（親 水性不足）になります。

カップガンスプレー

エアコートスプレーガン( 重 力式、吸 上 式 スプレー)

精 和産 業 社 製

ターンWチップ
0940

ワグナー社 製

3 0 0 0ACチップ

9/4 0または9/50

エアレススプレーガン

口径1mm以下
精 和産 業 社 製

ターンWチップ（ACG用）
0940

ワグナー社 製

トレードチップ 2409

ピュアコート プレマエディションはスプレー塗 装専用です

05

施工方法

③吹き付け施工■ピュアコート プレマエディション塗装仕様
塗装 方法

スプレー 吹き付け

吹き付け回 数2回

※ローラー 厳 禁1回：0.035〜0.045kg/㎡

使用量（2回合計：0.07〜0.09kg/㎡）

8kg：89〜114㎡

塗装可能面積3kg：33〜 42㎡※2 回 吹きの面 積

夏30分

冬

1時間

夏

2時間

冬

6時間

通年

2週間〜1ヶ月

塗り重 ね 間 隔（ 指 触 乾 燥）

親 水性 確 認まで の乾 燥 時 間

完全乾燥時間※施 工 条 件や環 境によって変 化する場 合もあります

使 用量が 少ないとどうなるのか

使 用量が多いとどうなるのか

防汚性（親 水性）が弱くなり、ピュアコート プレマエディションの効
果 がなくなる場 合 があります。

塗 装 後に白濁したり、タレ跡やムラが発 生する場 合 があります。

適量で 均一に塗装する事が重要です

06

施工方法

■吹き付け要領

30〜40cmガンは 塗 装 面に対して垂 直を保ち 、平 行に動 かす

30cm
強手首は 返さない
距 離や動かし方に注 意してください。塗 装 面とは可 能な限り垂直を保ってください

吹き付け速 度の目安：平滑面１㎡を３０〜５０秒で塗 装
凹凸面１㎡を３０〜６０秒（少し長め）で塗 装

横吹き

縦吹き

※手首を返さない※手首を返さない

横に吹き付け、縦に吹き付けて１回です。２回目のインターバ ルにも十 分 注 意してください

07

施工方法

■吹き付け工程
横吹き＋縦吹きで１回１回目吹き付け使 用量は0.035〜0.0 45kg/㎡
吹き付け速 度は平滑面：１㎡を30 〜50 秒
凹凸面：１㎡を30 〜 6 0 秒（少し長め）

夏季：30 分インターバ ル

冬季：１時間以 上追っかけ吹きはタレやムラの原因になります

１回目と同様 横吹き＋縦吹きで１回2回目吹き付け

使 用量は0.035〜0.0 45kg/㎡
吹き付け速 度は平滑面：１㎡を30 〜50 秒
凹凸面：１㎡を30 〜 6 0 秒（少し長め）

塗 布量確認

ピュアコート プレマエディションの使 用量を確認してください

08

施工方法

④ 親 水性確認
霧吹き器による親 水性を確認します。塗 膜が十 分に乾いてから行ってください。
ピュアコート プレマエディションが 正しく塗 装された箇

水所は表面が 親 水性になっています。
従って、塗 装面に霧吹き器などで水をかける事により正常に塗 装できたかどうかを確認することができます。

撥水

親水
霧吹き器 等で 親 水性を確 認する際は、ピュアコート プレマエディション塗 装 後夏季：２時間以上

冬季：６時間以上※十 分 塗 膜を乾 燥させてから行ってください乾 燥してないうちに 水をかけると 、ピュアコー

ト プレマエディションも水と一 緒 に 流 れ 落 ち撥水親水る可 能性 があります。

⑤完了
タレ跡や吹き付けムラがないか全 体の仕上がりを確認します。

■補修方法
キズ等の小規模な補修
刷毛等で 薄く塗ってください。

（十 分にしごいた刷毛等で1回塗り）

ムラ
下塗りからの再塗 装を行ってください。

タレ
乾 燥前：すぐにウエスでふき取り乾 燥 後、下塗りからの再塗装を行ってください。

乾 燥 後：イソプロピルアルコールでふき取ってから、下塗りからの再塗装を行ってください。

親 水性が弱い再 度 、晴 天 時にピュアコート プレマエディションを再 施 工してください 。
（ 原 因としては 、下 塗 施 工 後 の 養 生 時 間 が短 かった 、湿 度 が 高 かった 、降 雨 の 影 響 等 が 考えられ ます 。）

完 全 乾 燥したピュアコート プレマエディション塗 膜はリコートができます09性状と注意 事 項荷姿

ポリ容 器

6 L 容 器：3 kg・12 L 容 器：8 kg

液性状

乳白色液体、アルコール臭消 防 法による危 険 物 区 分

非危険物

安 衛 法 表 示 対 象物 質

イソプロピルアルコール（IPA）

比 重（a t 25 ℃）

0.9

粘 度（a t 25 ℃/イワタカップ）

8.0 2.0sec

pH

8.0〜11.0

ピュアインナーカラー、ピュアインナーＵＶクリヤーは３分艶程度ですが、ピュアコート プレマエディション施工後はさらに落ち着いた艶に仕上がりま●す。
基材や施工方法によって艶の見え方が異なる場合があります。 ●ピュアコート プレマエディションは光触媒機能により優れた防汚効果を発揮しま

すが、施工要領書と異なる施工をした場合は十分な効果を得られない可能性があります。 ●ピュアインナーカラーは淡彩、中彩までを推奨いたします。
濃色下地に使用した場合、白度が上がりムラの要因となる恐れがあります。 ●ピュアコート プレマエディションはご購入から3か月以内、開封から14日以内にご使用ください。 ●光触媒効果は紫外線の当たらない箇所、雨水のかからない箇所では効果を十分に発揮できません。
光触媒は表面を親水性にして親油性の汚れに対し効果を発揮します。
親水性の汚れには効果はありません。
また、以下の条件でも効果を十分に発揮しませんのでご注意ください。・建物の構造上汚れがたまりやすい箇所 ・内部からの水まわりに起因するもの ・無機系汚れや小動物の糞、樹液など局所的な汚れ ・釘部、金属製の化粧部材から生ずる錆やもらい錆 ・シーリングに起因する汚れ施工を行う前に一度試験施工で仕上がりの確認を行ってください。 ●非危険●物ですが、無理な扱いをせず、冷暗所で保存し、火器を使用しないでください。 ●廃棄は水性塗料の廃棄方法で行えます。
河川や土壌に流さないでください。 ●施工中、気分が悪くなった場合は医師の診察を受けてください。 ●施工中、ヘルメット、保護メガネ、手袋、マスク等安全対策をして、換気には十分注意して塗装を行ってください。

塗 装前にもう一度、本施工マニュアルをご確認ください
各製品の取り扱いについてはＳＤＳにてご確認ください

注 意点
不具合の原因を知っておけば未然に防げます
天候条件

塗装 方法

下地 状 態

降雨、降雪等の天候不良

塗料攪拌不足未乾燥下地への塗装

結露

高気温

低気温

高湿度
強風

不適切な塗装方法
塗装速度が一定しない
吹き付け距離が近い、遠い吐出量が多い、少ない

シーラー塗り忘れ

下地の吸い込みムラ
下地の乾燥ムラ
パテ補修痕

モルタル等の補修痕

本工 法の仕 様を守らなかった場合は保 証 書の発行ができか ねます

ピュアプライマー 、ピュアイン ナーカ
ラー 、ピュアイン ナーＵＶクリヤー は 、上 塗りとなるピュアコート プレマエ
ディションの光触 媒作用に分解されにくいよう設 計 されています 。特 にクリヤー工法で汎用クリヤー塗料を使 用したり、ピュアインナーUVクリヤーの塗布量や塗り回数を守らなかったりした
場 合 、早 期に層間 剥 離 、白化が 発 生する恐れがあります。

中塗り：ピュアインナーＵＶクリヤー

中塗り：汎用クリヤー塗料

上塗り：ピュアコート プレマエディション

上塗り：ピュアコート プレマエディション

スーパーＵＶテスター 400時間促進後
中塗り：
ピュアインナーＵＶクリヤー 2回

中塗り：
ピュアインナーＵＶクリヤー 1回

上塗り：
ピュアコートプレマエディション

上塗り：
ピュアコートプレマエディション

10

安 心 塗 装チェックシート① 塗 装 年月日

年月日

②ピュアコート プレマエディション
LOT No.（製 造 番 号）

□ピュアインナーカラー
③中塗り

色調：

□ピュアインナーUVクリヤー
下地 乾 燥 状 態（下地 塗 装 からの経 過時間）

④ 塗 装 面積とピュアコート プレマエディション使 用量（缶 数）⑤ピュアコート プレマエディション塗 装時の天 候、気 温、湿 度⑥ 塗 装 方法

□ エアレス

⑦コンプレッサー
チップ

コンプレッサー：

時間：

塗 装 面積：

缶 数：

天 候：

気 温：

湿 度：

□ エアコート□ カップガン

チップ：

⑧塗装条件

□ 施 工前に塗 装 機 器の洗 浄を行ったか□ 使 用前の塗料 攪 拌を行ったか□ 吐出量は適 切か□ 塗 装 面との距 離は適 切か□ ガンの移 動速 度は適 切か□ 塗 装中の塗料 攪 拌を行ったか□ １回目と２回目の塗 装間隔時間は適 切か⑨ピュアコート プレマエディション
乾 燥 時の天 候、気 温、湿 度⑩ 親 水性の 確 認□実施⑪ 補 修 箇所と補 修 方法

補 修 箇所：

天 候：

気 温：

湿 度：

□未実施

補 修 方法：11